6o4 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 
jouissoit déja d’un commencement d’éclat métallique. 
Nous mîmes cette poudre dans un creuset avec du borax, 
et nous la soumîimes à une forte chaleur, dans l’inten- 
tion de la fondre, ce qui nous réussit assez bien, Nous 
trouvâämes, en effet, tout le borax, trois ou quatre pe- 
tites masses métalliques adhérentes entre elles, qui 
avoient une couleur blanche, un brillant métallique 
très-vif, et qui étoient fragiles; mais séparées du borax 
le plus exactement qu’il fut possible, elles ne pesoient 
ensemble que 3 à 4 décigrammes au plus. 
Nous fûmes ainsi amenés à penser qu’une portion 
de ce métal avoit été volatilisée pendant l'opération, 
à l’aide de la chaleur vive à laquelle nous Pavions ex- 
posée : car nous ne pouvions pas croire que la poudre 
qui nous paroissoit déja pour la plus grande partie à 
l’état métallique, contint encore une assez grande quan- 
tité d’oxigène pour causer cette perte; et quoique le 
borax avec lequel nous l’avions fondu retint une légère 
couleur grise de perle, il nous paroïssoit impossible 
qu’une aussi grande quantité de ce métal eût pu se com- 
biner à une si petite portion de borax. 
I. Ce métal pur, très-divisé et calciné avec une quan- 
tité égale de potasse, s’oxide à la faveur de l’oxigène 
atmosphérique, et il en résulte une masse verdâtre quand 
le mélange est refroidi. Lorsqu'on lave cette masse dans 
l’eau , la potasse s’y dissout en emportant avec elle une 
certaine quantité d’oxide qui lui communique une cou- 
leur rouge, et qu’on en peut séparer sous la forme de 
